■202 



ÉTUDES ET MÉMOIRES 



Fig. 38. — Bambou. 



Dimensions en millimètres (fig. 38) D 69.5 54.0 



d 63 . 5 51 . 5 



<r 50.5 W-.5 



— / 247.5 221.0 



Poids par mètre courant [kg. I .20 0.69 



Charge de rupture en kilogrammes iii:i | V.\ 



Châtaignier. — Rupture par flexion de pièces posées sur deux- 

 appuis espacés de m 60 ; charge appliquée au milieu de la por- 

 tée : 



Pièces (fig. 39). 



Y<Û?« & Ms^§\\ Rectangulaires A Triangulaires B 



posées à plat) 



Fig. 39. „ . , — . ,, . 7~ . 



Bois de sciage. Bois de fente. 



Côtés de la section en millimètres. . . . 33x12 35 à 42 de côté 



Poids par mètre courant (£.'/•) 0.235 0.">2i- 



Charge moyenne de rupture en kilogr 1N.3N 214.59 



Flèche maximum (millimètres) 46 40 



Pour une portée de 1 mètre et une charge appliquée au milieu 

 dune pièce travaillant à la flexion, on peut admettre que la charge 

 de sécurité que peut supporter cette pièce est d'au moins 50 fois 

 son poids par mètre courant. 



Il faudra étudier les végétaux employés par les indigènes qui sont 

 arrivés dune façon empirique à découvrir, parmi leurs ressources, 

 les meilleurs bois relativement à la facilité d'exécution des ouvrages, 

 à la résistance demandée et à la conservation malgré les causes 

 de destruction dues au climat et aux insectes (termites, etc.). 



Il est toujours recommandable d'employer les bois pelés ou ccor- 

 cés ; le tissu de Yaubicr, peu consistant et peu résistant, est 

 enlevé facilement avec une hachette ou une herminette ; ceci est appli- 

 cable à nos bois d'Europe et il n'en est pas de même pour les Monoco- 

 tvlédones (palmiers et bambous) qu'on n'a pas a écorcer, car la résis- 

 tance de leur tige diminue de la circonférence au centre, à l'inverse 

 de ce qu'on observe chez les Dicotylédones. 



